COSMOS. 663 



laine, des couches alternatives de sodium et de cryolite pulveris^e 

 at melangee avec un peu de sel marin. On introduit le creuset de 

 porcelaine dans un creuset de terre. et Ton chauffe aa rouge vif, 

 jusqu'a fusion complete. On brasse la ir.atiere avec un agitateur en 

 terre cuite et on laisse refroidir. Tout Taluminium est rassenible 

 en un seal culot qu'oii trouve au fond de la masse refroidie. Si on 

 opere comme on vient de le dire, dans un creuset de porcelaine, 

 raluininium contient du silicium, il contient du fer si Ton opere 

 dans un vase de fer, comme le dit M. Rose, qui a pourtant obtenu 

 ainsi de I'aluminium doue d'une tres-grande malleabilite. 



M. Deville avait sou vent et depuis longtemps essay e de reduire 

 par le sodium le chlorure double d'aluminium et de sodium. Bien 

 que la reaction s'effectue compl^tement, il n'obtenait pas de culot 

 metallique i^M.. Ranimelsberg est arrive au meme resultat). Mais il 

 a suffi d'ajouter au melange un peu de fluorure de calcium, pour 

 que lout i'aluminium se reunit en culot au fond du creuset. Cette 

 experience que MM. Debray et Paul Morin ont bien voulu tenter 

 pour M. Deville dans le laboratoire de I'Ecole normale leur a tou- 

 jours trfes-bien reussi et ils ont ainsi prepare plusieurs centaines de 

 grammes d'aluminium assez pur. 



La composition de la cryolite est representee par la formule 

 AP Fl^ 5 (Na Fl) ou bien Al f Fl, Na Fl; si on compare cette der- 

 niere formule a celle du fluate acide de soude (hydrofluate de fluo- 

 rure de sodium), H Fl, Na Fl, on voit que dans ce dernier sel il 

 suffit de remplacer H par Al |- pour avoir de la cryolite. 



Si done on prend du fluate acide de soude et de I'alumine calci- 

 nee dans les proportions indiquees par ces formules, qu'on les 

 melange intimement et qu'on chauffe graduellement dans un creuset 

 de platine, il ne s'^chappe que des quantites tres-faibles d'acide 

 fluorhydrique, et a une temperature peu elevee on obtient une 

 matiere tres-fluide et tres-limpide dont le poids correspond a tres- 

 peu pros au poids de la cryolite qu'on peut calculer d'apres les 

 formules prccedentes. Traitee par le sodium, la nouvelle matiere 

 donne de I'aluminium , ce qui prouve qu'elle est formee avec du 

 fluorure d'aluminium, et non avec de I'alumine ; I'analyse fera voir 

 si c'est bien le meme fluorure que le fluorure d'aluminium et de so- 

 dium naturel. 



On oblient le meme rdsultat en melar.geant de I'alumine et du 

 fluorure de sodium qn'on arrose avec de I'acide fluorhydrique con- 

 centre. La masse s'echauffie, on la seche, on la fond et on peut en 

 extraire de I'aluminium. La meme experience r(?ussit encore avec 



